180 
savas ammoniummal jól kimostam. A megszáritott s kikevitett szénsavas 
magnesiumot kevés vízzel kimostam a netalán képződött kalinmcarbonat 
kivonása végett. 
Az igy Mg-tól megszabadított oldatot sósavval kezeltem, vízfürdő¬ 
ben teljesen bepárítottam s Bunsen-lámpánál hevítettem, hogy a kép¬ 
ződött salmiakot teljesen elűzzem. Most a chloridokká átváltoztatott 
anyagot mértem meg. 
A cblorkalium és cblornatrium súlya együtt 0,2427 gramm volt. 
A megmért anyagot kevés vízben feloldván, fölös platina-chloridot 
öntöttem hozzá. Miután kissé beszáritottam, több órán át állni hagytam. 
A képződött nátrium és platinchloridokat aether és alkoholból álló keve¬ 
rékkel kezeltem, s 12 órai állás után a feloldott natriumplatinchloridot 
leszűrtem. A kaliumplatinchloridot 100° C-nál szárított s előre megmért 
szűrőre téve, 100° C-nál megszáritottam s mértem. A kaliumplatincklo- 
rid súlya. 0,7553 gramm volt, mi 0,2304 
gramm KCl-nak felel meg. E szám a fentebbi 0,2427 grammból levonva 
NaCl-ra.0,0123 gramm marad 
0,2304 KC1 megfelel. 0,1456 „ K 2 0-nak 
0,0123 NaCl pedig. 0,0074 „ Na^O-nak. 
°/ 0 ben kifejezve: 
K 2 0 = . ..15,1583 °/ 0 
Na 2 0 =. 0,7724 % 
A víz meghatározása czéljából, még a chemiai elemzés előtt, eleinte 
100° C-nál 6 órán át szárítottam az anyagot s a vízveszteség 0,001 
gramm volt, utána 200° C-nál a kőzet 0,003 grammot veszített; utoljára 
erősen izzítva a veszteség 0,005 grammra rúgott; igy tehát összesen a 
víztartalom. 0,009 gramm. 
100 s. r-ben.0,9915 %. 
A földpát elemezésének eredményei százalékokban öszeállitva: 
Si0 2 . 
. 63,9979 °/ 0 
A1A. 
. 17,4217 „ 
Fe a 0 3 . 
. 0,5427 „ 
CaO. 
. 0,7620 „ 
MgO . 
0,3131 „ 
K 2 0 . • . 
. 15,1983 „ 
Na 2 0. 
• 0,7724 „ 
lzzitási veszteség . . 
. 0,9915 „ 
öszesen . 
. 99,9996 .%, 
Az elemzésből tehát nyilvánvaló, hogy az általam elemzett föld¬ 
pát az adulár-sorba tartozik; s mint dr. Szabó József fentidézett mim- 
